— 1053 — 



Fisica. — Sulla variazione di resistema del bismuto nel 

 campo magnetico ('). Nota di G-. C. Trabacchi, presentata dal Socio 

 P. Blaserna. 



La variazione di resistenza che alcuni metalli subiscono nel campo 

 magnetico assume, come è noto, un valore assai rilevante per il bismuto, 

 cosicché se ne trae vantaggio per la misura della intensità dei campi come 

 fu proposto da Lenard. 



Sulle cause di questa variazione di resistenza, che la teoria elettronica 

 non permette di spiegare, regna ancora grande oscurità ed assumono perciò 

 un certo interesse tutti i fatti che possono portare un po' di luce sull'argo- 

 mento. 



Se si prendono in esame i risultati dei vari sperimentatori che hanno 

 determinato la variazione di resistenza del bismuto nel campo magnetico si 

 riscontra che per uno stesso campo i valori trovati sono discordi ; poiché per 

 i vari campioni sperimentati era costante il grado di purezza, la discordanza 

 dei risultati dipende evidentemente dal modo di preparazione: è infatti nota 

 la grande influenza del regime di raffreddamento sulla struttura del bismuto. 



E inoltre degno di nota, come ho trovato Patterson (?), clie la varia- 

 zione di resistenza è assai piccola per le lamine infinitamente sottili che 

 possono essere ottenute coi depositi dati dai raggi catodici. Questi fatti fanno 

 pensare ad una relazione fra il fenomeno e la struttura del metallo. 



Questa ipotesi è avvalorata dai risultati delle esperienze che mi accingo 

 a descrivere. 



Ho preso del bismuto puro fornito da C. A. F. Kahlbaum; l'ho ridotto, 

 con mezzi meccanici, in polvere sottilissima, e quindi ne ho fatta una lamina 

 comprimendo la polvere in un apposito stampo costruito in modo analogo 

 alle ordinarie macchine da pastiglie ; le dimensioni erano però più grandi 

 delle ordinarie e la pressione rilevatissima essendo esercitata da una robusta 

 pressa. 



Una lamina così ottenuta presenta un aspetto esterno molto simile a 

 quello del bismuto fuso ; anche le sue proprietà meccaniche differiscono di 

 poco: la resistenza specifica elettrica è di poco superiore. 



La struttura interna però di queste lamine è certo assai differente da 

 quella del bismuto fuso, perchè mancano assolutamente i grossi cristalli. 



(') Lavoro eseguito nell'Istituto fisico della E. Università di Roma. 

 ( 2 ) Cambr. Proc. (2) 9. 118 (1901). 



